172 C. R. v.. Hauer und C, John. [H2], 



Eine Probe wurde gebrannt und unter Wasser gelegt, ein Er- 

 härten fand nicht statt, wohl weil er zu wenig kieselsauren Thon 

 enthält. 



125. Cementstein, übersendet von Herrn A. v. Beloz-Anto- 

 niewitz in Pfemysl. 



100 Theile enthielten: 



5 3 kieselsaure Thonerde, 

 92*0 kohlensauren Kalk, 

 3*0 „ Magnesia 



1003 

 Der Gehalt an Thon ist viel zu niedrig, so dass das Gestein als 

 Cement nicht verwendet werden kann. 



126. Kohlen aus den Exe. gräfl. Wolken stein' sehen Berg- 

 bauen, eingesendet von der Bergverwaltung in Brunnersdorf bei 

 Kaaderi. 



1. 2. 3. Flötz 



Asche in 100 Theilen • • 5'4 00 110 

 Wärme-Einheiten .... 3299 3525 2847 

 Aequivalent etc. • • • • • 15*9 14 '6 184 



127. Eisensteine, eingesendet vom Bergwerks-Director (Herrn 

 Carl F u c h s z in Leutschau. 



Nr. 1 ist Spatheiseristein, fast ohne Rückstand löslich und besteht 

 nur aus kohlensaurem Eisenoxydul, Kalk und Magnesia mit einem Eisen- 

 gehalte von 36 1 Proc. 



Nr. 2 ist ein eisenschüssiger Kalk mit nur 40 Proc. Eisen. 



128. Eisensteine, übergeben von J. Goedike , Berg-Inge- 

 nieur in Wien. 



1. Brauneisenstein von Neusiedel in Niederösterreich. 



2. „ „ Voitsau bei Kottes in Niederösterreich. 



3. „ „ Kalkgrub bei Marbach am Walde in Nie- 

 derösterreich. 



100 Theile enthielten : 



1. 2. • B. ' " 



Kieselerde 117 13-5 9'3 



Eisenoxyd 74"4 72'4 77*7 



Kalk • S.p — ' — 



Wasser • • • - • • • 1&2 13-0 11-3 



98-4 98-9 '98-3 



Eisen-Metall 52'0 50-0 50*8 



129. 2 Wasser- und Kesselsteine, eingesendet von der Berg^. 

 Direction der S a 1 g o - T a r j ä n e r S t e i n k o h 1 e n - B e r g b a u - A c t i e n- 

 ges ellschaft. 



Das Wasser wird zum Speisen von Dampfkesseln benützt. 

 Die beiden Wasser ergaben bei der Analyse folgende Resultate : 



